— 691 — 



massa è quasi nero, quello della polvere grigio rossastro chiaro. Non essen- 

 dosi potuto effettuare una sufficiente purificazione della sostanza, ne è deri- 

 vato un valore troppo elevato per il ferro, il quale in parte potrebbe prove- 

 nire anche da sostanze accompagnanti la blenda, poiché il colore dei fram- 

 menti puri di questa, e quello della sua polvere escluderebbero che si tratti 

 in questo caso della varietà marmatile. La durezza non è determinabile. 



Densità a 13°2 = 4,05 



Composizione centesimale: 



S 33,07 



Cd . . tracce 



Fe 11,94 



Mn 1,39 



Zn 53,25 



99,65 



Campione n. 8. — Inviato dallo stesso ingegnere con la scritta: « Ca- 

 nali Serci » (territorio di Villacidro). È una mescolanza di solfuri, ne' quali 

 la blenda apparisce con grana piuttosto fina e colorata in nero; la polvere 

 rosso scura; durezza non determinabile. 



Densità a 11°,1 == 4,06 



Composizione centesimale: 



S 32,73 



Cu tracce 



Cd 



Fe 11,89 



Mn. . tracce 



Zn 54,27 



98,89 



Campione n. 9. — Ho creduto necessario esaminare i due campioni 

 di blenda di Eosas, mandati ultimamente dall' ing. Cappa, non solo perchè 

 l'altra volta per mancanza di materiale non potei farne l'esame spettrosco- 

 pico, ma anche perchè essi provengono da punti diversi della stessa miniera. 

 Questo, che appartiene al giacimento assai complesso detto Fortuna, è me- 

 scolato alla galena, talvolta con individui cristallini distinti e alquanto svi- 

 luppati da ricordare il primo esemplare già esaminato, altre volte i due 

 solfuri son mescolati in una massa a grana più o meno fina. Il colore dei 

 cristalli è nero; la polvere è rossastra chiara. 



